水路補修工法「デンカアクアライニング工法」

施工要領書［吹付け施工］

平成２７年１０月

デンカ株式会社

はじめに
本施工要領は，水路補修工法｢デンカアクアライニング工法｣に関するものです。材料の使用及び施工上の注意点につき明記しておりますので熟読の上施工されますよう御願い致します。

目次
１．施工フローチャート（p.2）
２．施工箇所の事前調査（p.3）
３．コンクリート面の処理（p.3）
４．エポキシ樹脂プライマー「デンカアクアハード」塗布工（p.4）
５．｢デンカスプリードエースアクア｣の練混ぜ準備（p.7）
６．｢デンカスプリードエースアクア｣の練混ぜ（p.8）
７．｢デンカスプリードエースアクア｣の現場管理試験の一例（p.10）
８．吹付け工（p.11）
９．仕上げ工（p.14）
１０．養生（p.15）
１１．材料の保管（p.16）
１２．後片付け（p.16）[補足]

防錆処理工（p.17）（付録１）
ポリマーセメントモルタル標準施工機材表1１．施工フローチャート
図-1 にライニング工事の施工フローチャートを示す。

事前調査

コンクリート面の処理

防錆処理工

エポキシ樹脂プライマー塗布工

練混ぜ準備

練混ぜ工

現場管理試験

吹付け工

コテ仕上げ

養生

後片付け

図-1

施工フローチャート2

鉄筋を露出する場合

２．施工箇所の事前調査
ライニング工事を実施する前に、適切な施工が行えるように施工箇所の状態を調査する。
以下に主な調査内容を示す。
１） 目視や打音による調査項目の例
適切な施工を行うために変状箇所を調査する。
ひび割れ、ジャンカ、コールドジョイント、砂すじ、浮き、はく落、スケーリング、磨減り度合い、鋼材の露出、錆び汁、エフロレッセンス、漏水、変形２） 詳細調査
構造物の状態や生じている劣化の状況をより詳細に調査することを目的に、必要に応じて実施する。

３．コンクリート面の処理対象となるコンクリート面は、水流によって磨耗し脆弱化している場合が多い。従って、ウォータージェット等による適切な表面処理を行って脆弱部を除去する。

3

４．エポキシ樹脂プライマー「デンカアクアハード中粘度」塗布工
モルタルを吹き付ける前に，躯体コンクリートとの接着性を向上させる目的でエポキシ樹脂プライマーを塗布する。エポキシ樹脂プライマーの配合を表-1 に示す。
表-1

エポキシ樹脂プライマー配合［重量比］

デンカアクアハード[主剤]
２

デンカアクアハード[硬化剤]
１・重量を正確に計測して練り混ぜを行う。
・主剤に硬化剤を全量投入し，ハンドミキサ等でプライマーが均一の色を呈するまで十分に混合するものとする。
・少量を取り分けて使用する場合は，主剤・硬化剤の混合比率を厳守し，正確に計量しスパチュラ等で十分混合するものとする。
・混合したものは速やかに使用する。容器に残しておくと反応熱で硬化する。混合量によって硬化時間は変動するが、２０分以内に使用する。
表-2

デンカアクアハードの現場における配合量の一例

デンカアクアハード［主剤］(ｋｇ)
２．０６．７

デンカアクアハード
［硬化剤］
(ｋｇ)
１．０３．３

施工量（標準施工量）(ｍ 2)
３～２０（６．６）
１０～６６．６（２２．２）

・ここでの施工量とは躯体面のｍ 2 量・躯体面 1 ｍ 2 あたりのプライマーの塗布量は１５０～４５０（２５０）g/m2。
（）内の値は標準塗布量１）躯体面への塗布方法
塗布は，ローラ塗り，ゴムへら塗り等で実施し、むらがないように均一に塗布する。リシンガン等による吹付け施工は、ミストが空気中に飛散し露出した皮膚に付着するので原則実施してはいけない。
２）躯体面の状態・対象とする躯体面は脆弱層の除去を行い目粗した状態が好ましい。
・塗布面の凹凸が大きい場合は塗りむらが出やすいので入念に塗り付ける。
・躯体面表面は乾燥状態が好ましい。躯体面が結露やウォータージェットはつりの影響で水滴があるような場合は，表乾状態に近い保水状態まで乾燥させる。また，結露などで乾燥できない場合は，ウエス等でできるだけ水分を除去し湿潤面で実施する。
・躯体面には直接雨等がかかることのないようにする。

4３）可使時間と打継ぎ有効時間
表-3 に、｢デンカアクアハード｣の可使時間を示す。表-3 に示す値は、あくまで目安となる値であるので、事前に施工する現場環境で確認することが望ましい。

＜可使時間とは＞主剤と硬化剤を混合してから塗布作業ができる時間の目安
表-3可使時間と打継ぎ有効時間（春秋冬用）

気温（℃）
５１０２０３０

可使時間（分）１８０９０４０１５

表-4 に、｢デンカアクアハード｣の打継ぎ有効時間を示す。あくまで目安となる値である
ので、事前に施工する現場環境で確認することが好ましい。デンカアクアハードを塗布後、直ぐに吹付けを実施してモルタルがずれてひび割れが確認された場合は、時間をおいてから再度吹付けを行う。表-4 のモルタルのずれ有りの打継ぎ有効時間を参考にする。

＜打継ぎ有効時間とは＞
デンカアクアハードを下地コンクリートに塗布後、モルタルを打継ぎできる時間（タックが残っている時間）の目安
表-4 打継ぎ有効時間

25℃ 20℃

10℃

5℃環境温度（℃）

標準

モルタルのずれ有り

50～480100～480

100～360

60～360200～24040～240300～18020～180

粘度の変化

060 120 180 240 300 360 420 480

デンカアクアハードの塗布終了

図-2

デンカアクアハードを塗布してからの経過時間（分）打継ぎ有効時間（分）・通常は、デンカアクアハードを塗布して直ぐにモルタルを打ち継ぐことができる。
・下地コンクリートが平滑な場合やデンカアクアハードの塗布量が比較的多い場合は、塗布直後にモルタルを打ち継ぐとずれることがあるので時間を置いてから施工を行う。
モルタルにずれ割れが確認された場
合の打継ぎ有効時間の範囲

デンカアクアハードの粘度変化

図-2 に示すように、デンカアクアハードは、塗布してから時間の経過に伴い粘度が増加し、べた付き（タック）が失われ硬化する。従って、打継ぎ有効時間を過ぎてモルタルを打ち継ぐと付着強度を確保できない。必ずタックが残っている間に吹付けを完了するようにする。

5４）安全上の注意
・エポキシ樹脂でかぶれた経験のある人は、エポキシ樹脂プライマーの塗布作業を実施してはいけない。また、塗布作業を実施している場所に近づかない。施工前に必ず調査しておく。
・直接皮膚に接触するとかぶれを生じる場合があるので，十分注意すること。
（肌の弱い人は近づいただけでかぶれる場合がある。）
・取扱には保護メガネ，ゴム手袋，長袖作業着，マスク等を着用し，換気を十分に行うこと。
・樹脂が皮膚に付着した場合は，速やかに石鹸水で洗い流すこと。
・目に入った場合は多量の水で洗浄し，直ちに医師の診断を受けること。
・材料の保管は消防法や各地方自治体の定めた法令に従い，雨や直射日光の当たらない場所に保管すること。やむを得ず屋外に保管する場合は一般の人が容易に入れない場所を選定し，直接地面との接触を避け，シート等で養生すること。
・一度開封した材料は当日中に使用することが望ましい。やむを得ず翌日以降に使用する場合は，開口部をガムテープ等で完全に密閉すること。特に硬化剤は空気中の炭酸ガスや水分と反応し活性が低下する可能性がある。
・材料は使用期限以内（製造後６ヶ月以内）に使用することを原則とする。

6

５．｢デンカスプリードエースアクア｣の練混ぜ準備
ポリマーセメントモルタル「デンカスプリードエースアクア」を練り混ぜるために必要な機材を表-5 に示す。
１）推奨ミキサ
表-5
ミキサ種類

メーカー

ﾀﾞﾏｶｯﾄﾐｷｻ

岡三機工㈱
岡三機工㈱
友定建機㈱

左官ﾐｷｻ

推奨ミキサと仕様

100～200

電源
(V)
200

100～200

200

容量（㍑）

他

仕様
消費電力 ｲﾝﾊﾞｰﾀの(KW)
設置
1.0 以上不要
設置が好
1.0 以上ましい

羽根回転数(rpm)

45
60～70
(ｲﾝﾊﾞｰﾀ有)・事前に良好な練混ぜ状態が得られることを確認できれば，推奨ミキサ以外のミキサも使用可能。
・左官ミキサへのインバータ設置は，施工上極端に作業効率が悪い等の支障が生じない
場合は取り付けなくてもよい。しかし，練混ぜ時間を短縮するためにインバータ取り付けを推奨する。
２）ハンドミキサ：３）量秤：

１台２台（最大 30kg 程度計量できるもの。）

４）計量ペール缶：

４個５）水タンク：

１個（500ﾘｯﾄﾙ）６）発電機：

１台（25KVA 以上）

７）ホッパ：１台（網，バイブレータ，アジテータ付き）

８）練混ぜ水：

水道水（水道水以外の水は使用しない。）＊｢ポリマーセメントモルタル標準施工機材表｣（付録１）を参照。

7

６．｢デンカスプリードエースアクア｣の練混ぜ
１）使用材料と荷姿
表-6

使用材料と荷姿

スプリードエースアクア
２５ｋｇ袋水水道水２）配合
表-7
スプリードエースアクア

配合使用量(袋)

ｍ３配合

77
1510

ﾊﾞｯﾁ配合W/P(%)

配合使用量(kg)適用

スプリードエースアクア

水(可変範囲)13.6

1925262(250～273)

m3 配合(13.0～14.2)

25125
200

3.4(3.2～3.6)
17.0(16.2～17.8)
34.0(26.0～28.4)

20 ㍑ ﾍﾟｰﾙ缶
100 ㍑ ﾐｷｻ
200 ㍑ ﾐｷｻ・ミキサ容量により練混ぜ量を決定する。
・プリードエースアクア１袋練り配合はハンドミキサで混合する。
・（）内の数値は練混ぜに使用できる水量範囲。

３）練混ぜ方法
捨練り「捨練り」：練混ぜ開始時はミキサ底面と羽根の間にクリアランスがある場合は，それを埋めるために捨練りを行う。
捨練り用のモルタルは、２０㍑ペール缶等で１袋練り配合にｽﾌﾟﾘｰﾄﾞエースアクア投入

よってハンドミキサで練り、練り上がったらミキサに投入攪拌しクリアランスを埋める。
「スプリードエースアクア投入」：所定量のスプリードエ

空練りースアクアを解袋投入する。解袋する際，紙くず等が混入しないように注意する。（インバータ使用時は周波数を５０Hz 又は６０ Hz に設定）

水投入

「空練り」：スプリードエースアクアを全て投入したらミキサを運転し３０～６０秒空練りをする。
「水投入」：予め計量しておいた水を投入する。(インバー練混ぜ

タ使用時は投入後，周波数を８０ Hz に設定)
｢練混ぜ｣：練混ぜは良好なポンプ圧送性，吹付け性状を確保するために最適な練混ぜ時間で行う。練混ぜ時間はミキサ完了の種類，羽根回転数，材料温度等で変動するので，各現場において調整する必要がある。下記に練混ぜ時間の目安を示す。

8４）練混ぜ時間の目安
練混ぜ時間は表-8 に示すようにミキサの種類や温度によって変動する。施工性を考慮すると，練上がり温度を５～３５℃（より好ましくは１５～２５℃）に保持することが良好な施工を行う上で好ましい温度範囲となる。５℃を下回ると巻き込みエアを混入しやすくなり，吹き付けて得られるモルタルの単位容積質量が小さくなる傾向を示し，３５℃を越えると適性な流動性が得にくく，フローダウンが速くなる傾向を示すことが理由である。
また，ミキサは練混ぜ効率の良好なダマカットミキサ（３つある公転羽根の１つが自転機能を有するミキサ）を使用すれば練混ぜ時間を短縮できる。
表-8ﾐｷｻ種類

練混ぜ時間の目安

ｲﾝﾊﾞｰﾀ有無

練上がり温度(℃)

無有(80Hz)無無15152015

左官ﾐｷｻ
ﾀﾞﾏｶｯﾄﾐｷｻ

練混ぜ時間の目安(分)
5～10
3～64～82～5・インバータ無の羽根回転数：４０～５０ rpm
・インバータ有の羽根回転数：６０～７０ rpm
５）良好な練混ぜ状態とは
図-3 に良好な練混ぜ状態とそうでない練混ぜ状態を示す。図-3 に示すように良好な練混ぜ状態とはモルタルに粘着性が発現し，練混ぜ中のモルタル表面が滑らかになり，ミキサ内壁にへばり付くような状態になった時である。

不完全な練混ぜ状態

良好な練混ぜ状態
図-3

練混ぜ状態

9

７．｢デンカスプリードエースアクア｣の現場管理試験の一例
現場における管理は，良好な圧送性及び吹付け状態を得るために表-9 に示す項目について実施する。
表-9測定項目水温気温
練上がり温度ミニスランプフロー
単位容積質量（吹き付けたモルタル）

現場品質管理（例）

形状・寸法
***
***
***
***
***

採取数
***
***
***
1
1

材齢
***
***
***
直後
直後

試験方法
温度計
温度計
温度計
JIS A 1171
JIS A 1171

品質基準
水道水
***
5～35℃
65±25mm
180±15

φ5×10cm

1

直後

モ ー ル ド 缶に採 取 し 質 量を測定

2.18g/cm3 以上

施主管理基準に従う
施主管理基準に従う

圧縮強度
付着強度

・各種温度及びフロー測定時期の目安は午前と午後。
・圧縮強度及び付着強度は施主の管理基準に従う。
・流動性の管理は，ミニスランプあるいはフローいずれかを採用する。
・単位容積質量の測定は過剰な巻き込み空気が残存していないかの確認。
１）圧縮強度測定用供試体の採取方法
供試体の作製方法は，圧縮空気を挿入し吹き付けたモルタル（実際の吹付けと同条件の吹付けモルタル）を型枠に詰めることで実施する。吹き付ける前のミキサで練り混ぜたモルタルや圧縮空気を挿入しないで圧送しただけのモルタルは絶対に使用しない。具体的には，実際の吹付けと同条件で立て掛けた板やペール缶等に吹き付けて採取し，採取した吹付けモルタルは２層に分けて空気が巻き込まないように締固めを行いながら詰める。
２）注意事項・ペール缶でモルタルを採取する場合は，リバウンド（砂分）を巻き込むので型枠に詰める際はリバウンドを除去してモルタルを詰める。
・立て掛けた板でモルタルを採取する場合は，円を描くようにモルタルを吹付け，円状に吹付けた箇所の中心付近からモルタルを採取し型枠に詰める。
・型枠に詰める前にモルタルの練り返しは行わない。

10

８．吹付け工
１）機材の準備・ モルタル圧送ポンプ（３．７ kW，インバータ，リモート付き）
・ ホース、スチール配管（内径４０～５０ｍｍ，耐圧２ MPa 以上）
・ ジョイント・ ノズル（ノズル径Φ８，１０，１２ｍｍを準備する。）

・ コンプレッサ（電動式：５．５ kW 以上，ｴﾝｼﾞﾝ式：２０馬力以上）
・ 圧縮空気ホース（内径：8mm～12mm）
・ 左官道具一式
・ 保護マスク、保護メガネ
・ 圧力計＊詳細は「ポリマーセメントモルタル標準施工機材表」（付録１）を参照。
標準的な機材構成を図-3 に示す。

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻﾉｽﾞﾙ

ﾐｷｻ・練り能力が高いﾐｷｻ

耐圧配管・ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ，耐圧ゴムホース
・配管長：～30m
ｱｼﾞﾃｰﾀ付きﾎｯﾊﾟ ｽｸｲｽﾞﾎﾟﾝﾌﾟ・吐出量：～１m3/hr
・耐圧：2MPa以上

図-3

吹付けシステム11２）吹付け工（作業前確認）
吹付け作業前に，コンクリートの下地処理が健全であること、適度な粗面状態であること，漏水のないことを確認する。
（ノロ通し）
スタート時，ホース内にモルタルを通す前にセメントペーストを通す。（ホース内閉塞防止のため）ハンドミキサ等で水とセメントを混合して粘性の高いペーストを作製し，モルタルが練り上がる直前にポンプで圧送する。
（モルタルの圧送）
圧送配管は吹付け時支障が無い場合は，ポンプ吐出口にスチール配管を併用すればスムーズに圧送され，安全性も高くなる。
配管長さは３０ｍ以下とし，それ以上になれば著しく圧送性が悪くなるため，２段式（中継ポンプの設置）の機材が必要になる。
規定どおり練り上がったモルタルをホッパへ落としポンプで圧送する。ホース内のノロが完全に排出された後，吹付けガンを取り付けて吹付けを行う。
（吹付け）
吹付けは，可能な限り全体が均一な厚みとなるように行う。１回の吹付け厚みは，壁面で３０ｍｍ以下，天井で２０ｍｍ以下を原則とする。吹付けは以下の順序で行う。
尚，１回の吹付け厚みが１０ｍｍ以下で層吹きする場合，又は，それで完了する場合
は，下地からの吸水によるドライアウトや環境条件に伴う表面からの乾燥の影響を受けやすいので十分な養生対策を取る等の注意が必要である。
①粗吹付け
吹付けモルタルを，躯体コンクリートが隠れる程度に吹き付ける。
（躯体と吹付けモルタルとの付着力強化，躯体の不陸調整）②本吹付け
１回の吹付け厚みは壁面で３０ mm，天井面で２０ｍｍを限度とし，基準厚さに到達するまで何層かに分けて吹き付ける。モルタル層の吹付け間隔は気温によって異なるため、表-10 に示す時間を目安とする（カッコ内は天井面吹付けの場合）。
モルタルの表面を軽く指で押し、殆ど陥没しない状態が次層を吹き付ける状態として好ましい。
表-10

気温と次層吹付けまでの養生時間の関係

気温
１０℃未満
１０℃以上～２０℃未満
２０℃以上～３０℃未満
３０℃以上

養生時間
１８０（２４０）分以上
１２０（１８０）分以上
９０（１２０）分以上
３０（６０）分以上③仕上げ吹付け最終層は１０ｍｍ程度の吹付けとすることより剥落等を減少させることができる。
12３） ライニング厚み１０ｍｍの場合
ライニング厚みが１０ｍｍ程度の場合についての一例を示す。
① 粗吹付け厚さができるだけ均一になるように平らに吹き付ける。吹付け厚みは５ mm 程度とし、木コテで押さえることで粗仕上げを行う。
（ノズル先端の吹付け角度）吹付け面に対し９０°程度

躯体② 本吹付け（仕上げ吹付け）
厚み１０ｍｍになるように均一に吹き付ける。過剰に吹き付けた場合は、過剰な箇所から採取したモルタルで足りない箇所をコテで仕上げてもよい。ただし，しっかりとコテ押さえをしないと，のちに浮きや付着力低下の原因になる可能性があるので注意する。
仕上げ吹付けが終了したら、定規やコテを用いて厚みを最終調整する。

躯体・ 最終仕上げ以外の不陸調整には粗仕上げとなる木コテを使用し，地面や足場に落下したモルタルやミキサから採取したモルタルは絶対に使用してはいけない。
・ 粗吹付けを行ってから本吹付けを行うまでの養生は、厚みが薄いので必要ない。
ある面積について粗吹付けを行ったら連続して本吹付けを行ってもよい。ずれが起こるようであれば時間を置いて再度塗り付ける。
・ 粗吹付けが完了し仕上げ吹きをする前に木コテ等で粗押え（金コテは使用しない。
表面が平滑になりすぎると付着性状に影響を及ぼす場合がある。）を行う。吹き付けで生じた脆弱な表層箇所や表面に付着した砂分を排除できる。
・ 工事の工程上、粗吹付けのみを実施して数日間の養生期間を設ける場合は、表面水分の減少やホコリ等の付着が生じるので、シート養生や吹付けを再開する前に13圧縮空気によるエアブローと適度な水打ちを行う。原則として３日以上の養生期間を開けない。スプリードエースアクア同士を打ち継ぐ場合はプライマー塗布は行わず，乾燥していれば水で湿らす程度でよい。
４）安全上の注意点
・ 保護メガネ，防塵マスク，ヘルメット，ゴム手袋等を完全着用する。吹付け作業
は，モルタルの跳ね返り等が発生するのでできるだけ肌を露出しない服装で実施する。
・ 吹付け作業中，ノズル先端を人に向けない。
・ 吹付け作業は，移動しながらの作業となるため圧送ホース，エアホースの折れ曲がり等が発生しないように注意する。
・ 閉塞等のトラブルが発生したときは，速やかにポンプを停止させ逆転操作を行って（ホース内の圧力を抜く。）から，ジョイントの取外し等を行ってください。
決して，ホース内を覗かない。
・ ポンプの運転者は，圧送負荷が大きいと異常音や激しいホースの脈動が発生するので常に注意する。（ポンプ吐出口に圧力計を設置。）
・ ポンプ吐出口付近のホースは，破裂によりモルタルが飛散しないようにシート等により防護する。また，ポンプ吐出口部のジョイントが外れることで作業中の人に損傷を与える場合があるのでバン線等で予め固定する。
・ ミキサに解袋投入するときは，手，袋等が巻き込まれないように十分注意する。
・ バイブレータ付きホッパを使用する場合はバイブレータを作動させない。モルタ
ルが圧密し閉塞の原因になる。
９．コテ仕上げ吹付け完了後コテにより仕上げを行う。コテ仕上げは下記に示す順番で実施する。
１）粗仕上げ・吹付け直後、木コテなどを用いて粗仕上げを行う。コテ仕上げ助剤や水を使用してはいけない。
２）最終仕上げ・吹付けが完了し、表-11 に示す養生時間を確保してから金コテで最終仕上げを行う。最終テ仕上げを行う場合は、コテ仕上げ助剤｢デンカアクアアシスト｣の２倍希釈液を噴霧してから仕上げを行う。
・養生時間は、現場環境によって異なるので必ず指触によって確認する。（指で軽く押して浅く凹む程度の硬さであればコテ仕上げ助剤を噴霧する。）
・コテ仕上げ助剤の噴霧量は、５０～１５０ｇ/m2（標準噴霧量１００ｇ／㎡）を目安とする。（仕上げ面に対し１回均一に噴霧する程度。）
・十分な養生を確保せずにコテ仕上げ助剤を噴霧し仕上げを行うとふくれが発生する場合があるので注意する。また、吹き付けたモルタルの落下、浮き、ずれの原因となるので注意する。このような現象が生じる場合は直ぐにコテ仕上げ
14

作業を中断しタイミングを遅らせる。
・ふくれが発生した場合は、直ぐにふくれた箇所を潰しコテ仕上げ助剤を使用しないで再仕上げを行う。再度ふくれが発生する場合は、３０～６０分時間後に仕上げを行う。
・仕上げ時は、仕上げ後の変状（ふくれ、ずれ、はく落など）が直ぐに発見できるように充分な明るさを確保しておく。
・過剰なコテ仕上げは表層にペースト層を形成し表層クラックの発生原因となる場合があるので注意する。
表-11

気温と最終仕上げを行うまでの養生時間の関係

気温
１０℃未満
１０℃以上～２０℃未満
２０℃以上～３０℃未満
３０℃以上

養生時間
９０分以上
６０～１２０分
３０～９０分
２０～４０分

１０．養生
コテ仕上げ後の養生は，天候を判断し確実に実施する。養生方法の不備で特に夏場と冬場でクラックの発生が多くなると予想されるので注意する。

冬期

夏期

養 生 方 法凍害防止と初期収縮ひび割れ防止処置① シート養生（通風の遮断、直射日光の遮断）② モルタル硬化後の皮膜養生（通風の遮断、直射日光の遮断）③ 裸電球、ストーブ等による保温＊日平均気温が４℃以下になることが予想されるときは｢土木学会標準示方書 施工編 (寒中コンクリートの施工)｣を参考に対処する。
ひび割れ防止処置① シート養生（通風の遮断、直射日光の遮断）② モルタル硬化後の皮膜養生（通風の遮断、直射日光の遮断）＊日平均気温が２５℃以上になることが予想されるときは｢土木学会標準示方書 施工編 (暑中コンクリートの施工)｣を参考に対処する。

15

１１．材料の保管（スプリードエースアクア）
・水硬性のプレミックスモルタルであるため水濡れ厳禁。現場に貯蔵する場合は、直接地面に置かずシートで材料を覆って水に濡れないような対策を施す。
・直射日光を遮断する。材料温度が４０℃を越えるような場所への貯蔵は避ける。
・開封した状態で保存したものは再度練り混ぜに使用しない。
（デンカアクアハード）
・開封後のデンカアクアハードを貯蔵する場合は必ず蓋をする。開封した状態で保存してはいけない。
・０℃以上で保管する。
（デンカアクアアシスト）
・開封後のデンカアクアアシストを貯蔵する場合は必ずキャップ等で栓をする。開封した状態で保存してはいけない。
・０℃以上で保管する。
１２．後片付け１）吹付け作業中
・発生廃棄物
吹付け作業で発生したはつりがらやモルタル残材等は，１日の作業終了毎，土のう袋等に集め指定場所に保管後，産業廃棄物として処分する。
・使用機材
ミキサ，ポンプ，ホース，ノズルは 1 日の作業終了後水洗いする。なお，昼食等で施工を中断する場合も閉塞等のトラブルを防止するために水洗いする。
・その他
次の日の作業を考慮し，使用した機器類等のメンテナンス，作業スペースの確保を行い，安全かつスムーズに作業が実施できるように後片付けを実施する。

２）施工完了後養生等で使用したビニールシートや使用した機器類は全て撤去する。撤去後は施工前の状態に復旧する。

16

［補足資料］

防錆処理工

露出する鉄筋は，鉄筋に防錆剤（以下，防錆ペースト）を塗布する。防錆ペーストの配合を表-12 に示す。
表-12普通セメント
(質量部)
１００

防錆ペースト配合

ＲＩＳ１１１（質量部）
４０

ＲＩＳ２１１Ｅ（質量部）
１１・普通セメント：密度３．１５ g/cm3
・ＲＩＳ１１１：特殊亜硝酸塩系防錆剤，密度１．１５ g/cm3
・ＲＩＳ２１１Ｅ：変性酢酸ビニル-エチレン系エマルジョン
密度１．０６ g/cm3
表-13普通セメント(ｋｇ)
１５１０

現場における配合量の一例

ＲＩＳ１１１(ｋｇ)０．４２４ＲＩＳ２１１Ｅ(ｋｇ)
０．１１
０．５５
１．１

施工量（目安）(ｍ 2)
２～３９～１３
１７～２５

・ここでの施工量とは塗布する鉄筋のｍ 2 量・鉄筋１ｍ 2 あたりの防錆ペースト塗布量は６００～９００ g/m2
１）練混ぜ方法
ペール缶等の容器に計量した各材料を加えハンドミキサで均一になるように攪拌混合する。
２）鉄筋への塗布方法得られた防錆ペーストは刷毛を使用して鉄筋表面に均一に塗布する。その際，図-2に示すように鉄筋異形部が全て防錆ペーストで隠れないように塗布する。
３）注意事項・保護具を着装し刷毛で塗る。噴霧による作業は絶対に実施してはならない。
・余った防錆ペーストは河川等に廃棄してはならない。硬化してからモルタル残材等と一緒に産廃処理する。
防錆ペースト鉄筋

悪い防錆ペーストの塗布例
図-4

良い防錆ペーストの塗布例
防錆ペーストの塗布方法

17４）材料の保管（ＲＩＳ１１１）・開封後のＲＩＳ１１１を貯蔵する場合は必ずキャップ等で栓をする。開封した状態で保存してはいけない。
・０℃以上で保管する。
（ＲＩＳ２１１Ｅ）
・開封後のＲＩＳ２１１Ｅを貯蔵する場合は必ずキャップ等で栓をする。開封した状態で保存してはいけない。
・０℃以上で保管する。

18

「付録１」ポリマーセメントモルタル標準施工機材表（標準的な施工）
項目
配管
モルタル吐出量条件
配管径 40mm で水平 30m 以下（垂直 5～10 ｍであれば水平 20 ｍ以下）
0.1~1.0m3/hr（必要な機材）
機材
電力系

練混ぜ系

発電機
配電盤
延長ケーブルミキサ
ハンドミキサ（インバータ）

ポンプ系

配管系

エア系

ポンプ
ホッパインバータリモコン
圧力計
スチール配管
耐圧ゴムホース
吹付けガンジョイントコンプレッサ
エアーホース
インターホン
計量器

その他

貯水槽
ヒーター
投光機
左官道具一式
ペール缶
土のう袋
セメント
温度計
フロー試験器

現場管理機器ミニスランプ
試験器
供試体採取型枠

用途
機材への電力供給（25KVA）

モルタルの練混ぜ
モルタルの練混ぜ
回転数アップによる練混ぜ効率の向上。場合によっては必要。
モルタルの圧送
モルタルの貯蔵モルタル吐出量のコントロール
吹付け状況に合わせた運転
圧送圧力の監視
モルタル圧送（ベント管，テーパ管，直管）
モルタル圧送モルタルの吹付け
配管の接続（G ジョイント，カムロック等）
圧縮空気の供給
圧縮空気の供給
練り場と吹付け現場の連絡用（無線機でもよい。）
材料（スプリードエース以外）の計量
計量範囲 0~30kg
水の貯蔵（200~500 ㍑程度）
冬場において水温を上げる（1000～2000W）
作業場の照明，養生等
コテ仕上げ等計量容器，吹付け時のノロやモルタルの受け等
モルタル残材の処理
ノロ通し用
水温，練上がり温度の測定
フローテーブル，フローコーン，突き棒，
2 ㍑程度の計量カップ，コンクリート製土台
スランプコーン，突き棒，検尺，スランプ板
φ5×10cm（サミットモールド又はプラモールド）

19

（機材仕様）ここでは，これまでの施工実績を考慮した使用機材に関する一例を明記する。ここで示す機材の仕様に相当するものであれば他社機材でも使用可能。
１） 電力系
機材名

配電系統
3 相 200V
ミキサ
ポンプ
コンプレッサホッパ
予備

発電機（配電盤）

単層 100V
ハンドミキサ
計量器
ヒーター
投光機
予備

＊発電機の能力は２５ kVA 以上。
＊発電機から直接配電するよりも防滴仕様の配電盤から配電した方が安全上このましい。
２） 練混ぜ系
機材名

メーカー

型番

仕様
電圧(V)

友定建機

PBM-6N

200

1.0200
100
200
200

1.0
1.0
1.5
1.5 以上

ミキサ
岡三機工
インバータ

STR-6 型
ﾀﾞﾏｶｯﾄﾐｷｻ2.8 型
ﾀﾞﾏｶｯﾄﾐｷｻ4.5 型
汎用品

出力(kW)

その他
ｲﾝﾊﾞｰﾀ設置が好ましい
ｲﾝﾊﾞｰﾀ設置が好ましい
最大 80Hz まで＊インバータ付きの機材であれば別途インバータは必要ない。
＊ダマカットミキサを使用する場合はインバータは必要ない。
＊インバータは練混ぜ効率を向上させ，適切な品質のモルタル製造及び練混ぜ時間の短縮化を図るために設置するものであり，施工上極端に作業効率が悪い等の支障が生じない場合は取り付けなくてもよい。しかし，気温が 10℃以下となる冬場の施工においては，練混ぜ時間を短縮するためにインバータ取り付けを推奨する。
３） ポンプ系
機材名
ポンプ
ホッパ
リモコン

メーカー
型番
友定建機
TS-53MT
岡三機工
OKG-35E
ﾎﾟﾝﾌﾟﾒｰｶ品
ポンプ付属品

仕様
電圧(V)

出力(kW)

200200

3.7
3.7

200

1.5 以上その他
ｲﾝﾊﾞｰﾀ付き
ｲﾝﾊﾞｰﾀ付き＊ホッパはアジテート機能付きが好ましい。また，バイブレータ機能付きホッパは貯蔵されたモルタルが圧密する可能性があるためバイブレータの使用は避ける。
＊リモコンはノズルマンがポンプの ON/OFF を行うのに必要となる。
＊変速ギアでモルタルの吐出量調整を行うポンプは，適切な吐出量の調整が困難な場合がある。従って，微調整可能にするためにはインバータによる制御が好ましい。
＊配管距離が 30m を越えるときや，垂直距離が 10m を越えるときは中継用にホッパとポンプをさらに１セット用意することが好ましい。設置位置は現場状況によって変動するが，全配管距離の中間位置付近に設置することが好ましい。練り場から直ぐに垂直に配管するときは，足場上に中継するホッパ及びポンプを設置する。

20４） 配管系
機材名

メーカー

内径(mm)

圧力計

汎用品

40

直管
ベント管
ジョイント
耐圧ホース

汎用品
汎用品
汎用品
汎用品
友定建機
岡三機工
新明和工業
全機工業

4040

吹付けガン

仕様
長さ(m)

2～32～1040
40404040

材質

ｽﾁｰﾙ
ｽﾁｰﾙ

その他
ﾎﾟﾝﾌﾟ吐出口に設
置必要数
40Gｼﾞｮｲﾝﾄ
必要数

7.5

TPG-40＊吹付けガンの形状は各メーカーカタログを参照。ノズル径はφ8，10，12，14，16mm を用意する。
５）エア系
機材名
コンプレッサ(電動式)コンプレッサ(ｴﾝｼﾞﾝ式)
エアホース

電圧(V)
200

出力
(kW)
5.5 以上20 馬力以上仕様
空気量(m3/min)
1 以上
1 以上

その他
圧力 0.7MPa
圧力 0.7MPa
内径 10mm 程度６）その他
機材名
インターホン
計量器
貯水槽
ヒーター
投光機
左官道具一式
ペール缶
土のう袋
セメント

備考
練り場と吹付け現場の連絡用（無線機でもよい。）
材料（スプリードエース以外）の計量
計量範囲 0~30kg
水の貯蔵（200~500 ㍑程度）
冬場において水温を上げる（1000～2000W）
作業場の照明，養生等
コテ仕上げ等計量容器，吹付け時のノロやモルタルの受け等
モルタル残材の処理
ノロ通し用

７）現場管理機器
機材名
温度計
フロー試験器ミニスランプ
試験器
供試体採取型枠

備考
水温，練上がり温度の測定
フローテーブル，フローコーン，突き棒，2 ㍑程度の計量カップ，コンクリート製土台
スランプコーン，突き棒，検尺，スランプ板
φ5×10cm（サミットモールド又はプラモールド）21